242 KARL ZIMANYI. 



Herr Josef Loczka hatte die Güte, diese Substanz qualitativ 

 zu untersuchen und bestimmte die Kieselsäure approximativ auch 

 quantitativ mit 86 7q; ferner war im Rückstand viel Fe und AI 

 enthalten, außerdem zeigten sich deutliche Reaktionen auf Mg,. 

 K und Na und Spuren von Ca. 



Die Textur des grünen Minerals erscheint dem unbewaffneten 

 Auge oder selbst noch mit Zuhilfenahme einer einfachen Lupe 

 dicht; in Dünnschliff bei stärkerer (bei etwa 230facher) Ver- 

 größerung aber besteht dasselbe aus einem beinahe farblosen, sehr 

 kleinkörnigen Aggregat, in dem konzentrisch-schalige Kügelchen 

 eingebettet zu beobachten sind. Die einzelnen Körner erscheinen 

 länglich, doppelbrechend, die Polarisationsfarben sind blaßgrün 

 und rot. Die schalige Struktur erkennt man meistens nur an der 

 Peripherie der Kügelchen deutlich, im Innern ist sie häufiger fein 

 kristallinisch. An den konzentrischen Schalen treten die Polari- 

 sationsfarben etwas lebhafter auf. Die Hauptmasse des Dünn- 

 schliffes wird von dem sehr feinkörnigen Aggregat gebildet, in 

 dem man zerstreut gelblich-grüne, kaum durchsichtige Teile mit 

 unregelmäßigen Umrissen eingebettet erblickt. 



Die Bruchfiäche ist uneben und glanzlos, hingegen besitzt 

 die Oberfläche der Kügelchen einen schwachen Wachsglanz. Nur 

 dünne Splitter erweisen sich kantendurchscheinend. In der gleich- 

 förmigen Masse des Minerals sind hier und da kleine, schwarze 

 Teilchen eingestreut, welche nach der Auflösung des Minerals als 

 unlösliche Reste zurückbleiben. Die Härte entspricht dem 4. bis 

 5. Grade, Flußspat wird noch geritzt, Glas jedoch nicht mehr. 

 Spez. Gew. = 2,431. 



In der BuNSENschen Flamme schmilzt und dekrepitiert das 

 Mineral nicht, verliert aber seine ursprüngliche Farbe und wird 

 gelblich-rosa. Diese Farbenänderung ist besonders gut wahr- 

 nehmbar, wenn man das gepulverte Mineral erhitzt. Mit den 

 scewöhnlichen Flammenreaktionen kann man Tonerde und Phos- 

 phorsäure nachweisen, was auch auf nassem Wege durch die 

 qualitative Analyse bestätigt wird; die Boraxperle wird in beiden 

 Flammen blaß smaragdgrün gefärbt. In Glasröhrchen erhitzt, 

 gibt das Mineral Wasser ab, welches sauer reagiert. In Salzsäure 

 oder starker Kalilauge löst sich nicht nur das Pulver des Minerals, 



